280 
W. Tschirwinsky, 
Ca 0 
FejOg .... 
3,04 

39,04 
CO 2 ..... 
3,90 
F 
0,00 
97,13 
Die Menge der Substanz, welche ich für die Analyse sammeln 
konnte , war sehr klein , was die Genauigkeit der Analyse etwas 
vermindert hat. Wenn wir nun die Zahlen für P 2 O 5 , Ca 0 und 
CO 2 in Betracht ziehen und die Eesultate der Analyse pro 97,13 
berechnen, so bekommen Avir 87,97 ®/o Ca 3 (P 0^)2 und 9,16 °/o 
CaOOg, oder pro 100 90,49 ‘Vo Ca^ (PO ^)2 und 9,51 “/o CaCOg. 
Die nähere Cntersuchuug der Phosphoritknollen von demselben 
Ort erwies, daß sie kristallinische Aggregate sind, deren Indi- 
viduen im Mittel 0,05- — 0,07 mm erreichen. Nur in den Hohlräumen 
erscheinen die Kristalle gi'ößer und besser ausgebildet. Hier er- 
weisen sich diese Kristalle prismatisch ausgebildet und zeigen 
besonders unter der stereoskopischen Lupe, daß sie dieselbe Aus- 
bildung besitzen , wie die Kristalle , welche für die Analyse aus- 
gewählt worden sind. 
Die Analyse eines dieser Knollen, welcher keine mechanische 
Beimischung von freiem Calcium-Carbonat hatte , ergab folgendes 
Hesultat : 
Ca 0 
P.^0, 
. 36,44 
•^4 Cg 
0,46 
Fe,0., 
1,73 
Organische Substanz . . 
0,56 
K.2 0 
0,45 
Na„ 0 
0,66 
C'4 
4,18 
F 
0,26 
Si Og 
4,87 
100,92 
— 0,08 
100,84 
Die Umrechnung auf 100 ergab 89,32 ®/o Ca^fPO^)., und 
10,68 CaCOg. Aus den beiden Analysen läßt sich die Formel 
S-CUg (POJg^ CaCOg ableitcn, welche 90,29 °/o Cag (PO^lg 
9;71 °/o CatlOg verlangt. 
Mein Bruder Peter Tschirwinsky hat bei der Stadt Kursk, 
Gonvern.- Kursk , einen amorphen Phosphorit entdeckt , dessen 
Untersuchung 91,10 °/o Cag (P 0^)2 und 8,84 °/o CaCOg (MgO 
(•ingeschlossen) pro 100 ergab , der also auch der Formel 
3 Cug (P OJ 2 • Ca C Og nahe kommt. Diese Analyse ist jedocli, 
